120 Erster Teil. Allc4Emeine Verhältnis.se der Edelsteine. 



Borax, 2/:j Salpeter, Ve Arsenik; oder l^h Teile Quarz, 10 Mennige, 1 V2 Salpeter. 

 Eine häufig angewendete Mischung besteht aus 32 0/0 Bergkristall, 50 "/o Mennige, 

 170/0 kohlensaurem Kali, 1 "/o Borax und V:^ % Arsenik. 



Je nach dem größeren oder geringeren Mennigezusatz wird das beim Schmelzen er- 

 haltene Glas mehr oder weniger bleihaltig, und auch die anderen Bestandteile wechseln 

 etwas. Der Kieselsäuregehalt in solchen Gläsern schwankt zwischen 38 und 59, der KaU- 

 gehalt zwischen 8 und 14 und der Bleioxdygehalt zwischen 28 und 53 Prozent. Ein zur 

 Imitation von Diamant benutztes Glas (Straß) ergab z.B. bei der Analyse: 41,2 "/o Kiesel- 

 säure, 8,4 "0 Kali und 50,4^/0 Bleioxyd. 



Mit den Bestandteilen schwanken nun auch die Eigenschaften dieser Gläser sehr be- 

 deutend, namentlich ist hier der Bleigehalt vom großem Einfluß. Ist dieser niedrig, dann 

 ist die Härte des Glases etwas größer, aber das spezifische Gewicht sowie die Licht- 

 brechung und Farbenzerstreuung geringer als bei einem bleireichen. Mit dem Bleigehalt 

 steigern sich namentlich diese letzteren beiden Eigenschaften erheblich, und ein sehr blei- 

 reiches Glas, also z. B. das, dessen Zusammensetzung oben angegeben wurde, hat die 

 starke Lichtbrechung und Farbenzerstreuung des Diamantes und damit auch dessen schönes 

 Feuer und Farbenspiel. Dies ist der Zweck des Bleizusatzes. Zugleich mit diesem steigt 

 auch das spezifsche Gewicht auf 3,g bis 3,8, also noch über das des Diamantes hinaus. 

 Noch schöner ist aber das Farbenspiel solcher Gläser, wenn sie Thallium statt Kalium ent- 

 halten. Der Thalliumgehalt vermehrt die Lichtbrechung und Farbenzerstreuung sehr be- 

 deutend; solche Thalliumbleigläser stehen daher in dieser Beziehung noch hoch über ge- 

 wöhnlichem Straß von der angeführten Zusammensetzung, sind aber auch erheblich teurer 

 und daher nur zu feineren Sachen verwendbar. Auch ihr spezifisches Gewicht ist höher 

 und beträgt 4,is bis 5,6, steigend mit zunehmendem Tballiumgehalt. Bei einem solchen 

 vom spezifschen Gewicht 4,i8, das also nicht sehr viel Thallium enthält, ist die Dispersion 

 = 0,w9, während sie bei gewöhnlichem bleihaltigem Glase (Flintglas von Fraunhofer) nur 

 0,<i37, aber beim Diamant 0,057 beträgt. 



Mit den wechselnden Eigenschaften dieser verschieden zusammengesetzten Gläser ist 

 nun auch ihre Verwendung schon angedeutet. Edelsteine mit sehr starker Lichtbrechung 

 und Farbenzerstreuung und daher schönem Farbenspiel, wie z. B. Diamant, werden mit 

 sehr bleireichen, eventuell auch Thallium enthaltenden Gläsern nachgeahmt, solche mit 

 schwacher Lichtbrechung durch bleiarme oder selbst ganz bleifreie. Auch bei der Färbung 

 des Glases ist es zuweilen nicht gleichgültig, ob es Blei enthält oder nicht. 



Die oben angegebenen Mischungen liefern nämlich, wenn die Materialien ganz rein 

 waren, ein vollkommen farbloses Glas. Sollen gefärbte Edelsteine nachgeahmt werden, 

 so muß man dem Straß, der stets die Grundlage der gefärbten Edelsteinimitationen bildet, 

 noch einen färbenden Bestandteil beifügen. Dies ist meistens ein Oxyd eines Metalls 

 oder mehrerer, bei denen für die Herstellung tadelloser Farben vollständige Reinheit 

 ebenso notwendiges Erfordernis ist, wie bei den anderen Bestandteilen. Das vorher voll- 

 kommen fertig hergestellte farblose Glas wird möglichst fein gepulvert und so mit gleich 

 feinem Pulver der Metalloxyde durch Zusammensieben aufs innigste gemischt. Dieses 

 Gemenge wird dann bei nicht zu hoher Temperatur geschmolzen, etwa 30 Stunden im 

 Flusse gelassen und sehr langsam abgekühlt. Schon ganz kleine Quantitäten Metalloxyd, 

 wenige Prozente, übrigens von den verschiedenen Metallen verschieden große Mengen, 

 genügen, um dem Glase die gewünschte Farbe zu geben, bei der größere oder geringere 

 Intensität durch Abstufungen in dem Quantum der färbenden Zusätze erzielt werden kann. 

 Ganz geringe Mengen geben eine ganz lichte Färbung, sehr große können bewirken, daß 

 dickere Schichten ganz undurchsichtig, beinahe schwarz aussehen; dazwischen sind alle 

 Übergänge möglich. Welche intensiv färbende Kraft manche Metalle haben, sieht man 



